Jurnal Farmasi Galenika (Galenika Journal of Pharmacy) 2018; 4 (2): 119 – 125 ISSN : 2442-8744 (electronic) http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Galenika/index
DOI : 10.22487/j24428744. 2018.v4.i2.11093
Modifikasi  serat limbah  kubis menjadi nanokristalin selulosa melalui metode hidrolisis asam
(Waste  cabbage  fibers  modification  into  nano-crystalline cellulose via acid hydrolysis method)

## Andi Arjuna, Selva Natsir, Andi Amelia Khumaerah, Risfah Yulianty
Fakultas Farmasi, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia, 90245
Article Info: Received: 10 September 2018 in revised form: 20 September 2018 Accepted: 01 October 2018 Available Online: 01 October 2018

## ABSTRACT
As one of vegetable plants in South Sulawesi, cabbage  ( Brassica oleracea L.)  crops has generated  cellulose fibers  biomass  which is potentially modified  into nano-crystalline  cellulose, a  valuable material  in the pharmaceutical formula. Therefore, this study aims to manipulate the natural cellulose  fibers of cabbage biomass through acid hydrolysis method within product  preliminary evaluation  through FT-IR and XRD. The  fibers  were modified through the bleaching process produce micro crystalline cellulose, which was then hydrolyzed with 65% sulfuric acid to obtain nanocrystalline cellulose. The products have yellow  pale to brown colour,  with a yield of 10.06% and 31.16% respectively. Based on FT-IR spectra, both products inherit cellulose characteristics, C-O (1232.16 cm-1); C = O (1743.65 cm-1); -OH (1625.99 cm-1); C-H (2920.23 cm-1); O-H (3414 cm-1). The increasing trend of crystallinity index during the process was also observed in XRD diffractogram. It  is identifiable from 7.41% for natural fiber, 69.68% for crystalline microcrystalline, and 78.01% for nano crystalline cellulose. Through Match®, the estimated crystalline product size reaches 58.91 nm.
Keywords : Acid hydrolysis Crystalinity index Nanocrystalline cellulose Waste cabbage
Corresponding Author:
Andi Arjuna
Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin
Makassar, 90245
Indonesia
Mobile:  082345748488 Email: andiarjuna@unhas.ac.id
Copyright © 2017 JFG-UNTAD
This open access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY-NC-SA) 4.0 International license.

## How to cite (APA 6th Style):
Arjuna, A., et al. (2018). Transformasi serat limbah kubis menjadi kristalin selulosa melalui hidrolisis asam. Jurnal Farmasi Galenika : Galenika Journal of Pharmacy, 4 (2), 119-125. doi:10.22487/j24428744.2017.v4.i2.11093

## ABSTRAK
Kubis merupakan salah satu tanaman sayuran yang setiap panennya menyisakan biomassa serat selulosa yang berpotensi dimodifikasi menjadi  nanokristalin  selulosa, bahan tambahan pada formulasi sediaan farmasetika. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memanipulasi serat alami biomassa selulosa kubis melalui metode hidrolisis asam dengan evaluasi pendahuluan kualitas produk melalui FT-IR dan XRD. Serat alami dimodifikasi melalui  proses bleaching menghasilkan  mikro kristaline selulosa, yang dihidrolisis dengan asam sulfat 65% untuk mendapatkan nanokristalin selulosa. Produk yang diperoleh berwarna kuning lemah  dengan rendamen masing-masing 10.06% dan 31.16%. Berdasarkan spektra FT-IR, kedua produk tetap menunjukkan karakteristik selulosa dengan bilangan gelombang  C-O (1232,16 cm -1 ); C=O (1743,65 cm -1 );  -OH (1625,99 cm -1 ); C-H (2920,23 cm -1 ); O-H (3414 cm -1 ). Trend peningkatan indeks kristalinitas juga ditemui pada difraktogram XRD, dapat diidentifikasi dari 7.41% untuk serat alami, 69.68% pada mikro kristalin, dan 78.01% pada nano kristalin selulosa. Melalui Match®, estimasi ukuran produk kristalin mencapai 58.91 nm.
Kata Kunci : hidrolisis asam, indeks kristalitas, nanokristalin selulosa, limbah kubis

## PENDAHULUAN
Kubis merupakan salah satu tanaman sayuran yang popular dibudidayakan diperkebunan kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Biasanya setelah dipanen, bagian luar tanaman ini hanya menjadi limbah perkebunan yang kurang dimanfaatkan. Padahal, walaupun hanya mengandung sekitar 18.80% serat, kubis yang mengandung selulosa alami berpotensi besar diolah menjadi bahan bernilai tinggi seperti mikro dan nano kristalin selulosa (Sumpena, Baloch et al ,  2015).  Kandungan serat selulosa yang dimilikinya menawarkan keuntungan seperti lebih ramah lingkungan, biodegradable, biocompatible, murah, dan tidak  membuthkan energy yang banyak dalam penyiapannya (Rosli et al , 2013).
Selulosa,  dan beberapa bentuk kristalnya yang telah banyak diketahui manfaatnya seperti mikrokristalin selulosa maupun nanokristal selulosa merupakan polimer yang umumnya digunakan dalam semua sediaan farmasi. Bahan-bahan tersebut bermanfaat sebagai bahan pengisi ( diluent), bahan pengikat ( binder) ,  bahan penghancur pada sediaan farmasetika padat, seperti tablet dan kapsul. Selain itu, kristalin selulosa juga banyak digunakan sebagai peningkat viskositas  pada sediaan farmasetika cair dan semi padat (Rowe et al , 2009, Peng et al , 2011)
Nanoselulosa merupakan salah satu nanomaterial terbaru dengan pengaplikasiannya yang luas seperti sebagai bahan tambahan atau excipient dengan ukuran partikel dalam skala nanometer yang dapat diproduksi dari bahan kapas, tanaman perdu serta bahan buangan atau limbah seperti ampas tebu dan sekam padi serta
dari bakteri. Umumnya nanoselulosa memiliki ukuran 100 nm dengan panjang berkisar antara 100 nm hingga mikrometer. Nanoselulosa memiliki kelebihan dari segi kekentalan yang tinggi serta modulus Young atau ketahanan elastisitas mencapai 138  GPa yang lebih baik dibandingkan dengan bahan tambahan yang lainnya (Yue, 2011; Bharimalla et al , 2015).
Terdapat berbagai metode untuk mengubah kristal selulosa menjadi nanokristal selulosa,  melalui (a) metode mekanik yang menggunakan tekanan tinggi ( High Pressure Homogenizer) dan ultrasonikasi, (b) biologi, menggunakan digesti enzimatik dan (c) kimia, menggunakan metode organolosv , pelarut basa (alkali), metode oksidasi menggunakan cairan ionik serta metode asam  menggunakan hidrolisis asam (Effendi et al , 2015).
Nanokristalin selulosa yang dihasilkan dari hidrolisis asam memiliki morfologi yang berbeda dari serat selulosa mentahnya. Nanokristalin selulosa memiliki struktur kristal seperti batang atau balok yang rapat dengan diameter pada kisaran 10-20 nm dengan panjang ratusan nanometer, kristal yang terbentuk memiliki ukuran dengan kisaran mikrometer. Selain itu, kristal yang dihasilkan dengan sumber serat  kayu dan kapas memiliki ukuran pada kisaran nanometer (Na Ma et al , 2015).
Limbah perkebunan serat alami selulosa sangat berpotensi dimanfaatkan menjuadi nanokristalin selulosa melalui metode yang sederhana seperti hidrolisis asam menggunakan asam sulfat 65%. Produksi nanokristal selulosa dengan metode asam tersebut dilakukan dengan tahapan penghilangan
hemiselulosa dan delignifikasi, bleaching serta hidrolisis asam. Pemisahan cairan asam dengan nanokristal selulosa dilakukan dengan sentrifugasi menggunakan air suling hingga pH netral konstan (Zain et al , 2014).  Selulosa diubah menjadi nanokristalin selulosa dengan bentuk kristal datar dan panjang dengan ukuran nanometer, dihasilkan dari hidrolisis asam sulfat pada bagian amorf sehingga terbentuk nanokristal selulosa (Effendi et al , 2015).
Penelitian-penelitian mengenai transformasi serat menjadi kristalin selulosa telah banyak dilakukan, namun  pemanfaatan limbah perkebunan seperti kubis yang khusus ditemui di Enrekang, Sulawesi Selatan masih sangat trerbatas.  Oleh karena itu, dalam penelitian ini telah dilakukan upaya modifikasi serat kubis menjadi nanokristalin selulosa melalui metode sederhana hidrolisis dengan asam.

## METODE PENELITIAN

## Alat dan Bahan
Alat-alat yang digunakan adalah reflux (Duran ® ), X- ray diffractometer-7000 (Shimadzu ® ), Frezee - drying (Coolsafe ® ), Sentrifus (Hettich Zentrifugen ® ),  Fourier Transform Infrared (Shimadzu ® ).
Bahan yang digunakan adalah limbah kubis ( Brassica oleracea L. ) dari perkebunan kubis di Kabupaten Enrekang, Mikrokristalin selulosa dari Laboratorium Farmasetika (Unhas), air suling,  buffer asetat (Merck ® ),  asam  sulfat 65% (Merck ® ),  natrium hidroksida (Merck ® ), natrium hipoklorit (Merck ® ), iodium (Merck ® ), seng klorida (Merck ® )  dari laboratorium Kimia Analisis Farmasi (Unhas).

## Metode

## Penyiapan sampel limbah kubis
Sampel  limbah kubis ( Brassica oleracea L .) yang didapatkan di perkebunan kubis Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, dipilih dan dibersihkan dengan air, kemudian dikeringkan dengan oven pada suhu 50 ° C selama 48 jam. Hasil yang telah  dikeringkan kemudian diserbukkan  untuk digunakan pada proses selanjutnya (Effendi et al , 2015, Zain et al , 2014) ).

## Delignifikasi, penghilangan hemiselulosa, dan bleaching
Penghilangan lignin dan hemiselulosa dilakukan dengan mengambil serbuk sampel sebanyak 50 gram dicampurkan dengan 400 mL NaOH 4%. Proses dilanjutkan dengan reflux selama 2 jam. Hasil yang
diperoleh kemudian difiltrasi dan dibilas dengan air suling, dikeringkan pada suhu 45°C.
Untuk proses bleaching , s ampel kering dicampurkan dengan 300 mL Natrium hipoklorit 1,7% + 100 mL buffer asetat pH 3  +  100  mL  air suling, kemudian direflux selama 30 menit. Hasil proses ini didinginkan dan disaring dengan air suling, dikeringkan pada suhu 50°C. Sebelum dilanjutkan pada tahapan hidrolisis asam, terlebih dahulu dilakukan uji organoleptis, uji identifikasi dengan uji kelarutan, dan uji dengan larutan iodium (Effendi et al , 2015, Filson et al , 2009).

## Hidrolisis asam
Sebanyak 5% (b/v) serbuk selulosa hasil bleaching ditambahkan dengan 65% asam sulfat kemudian dipanaskan selama 45 menit pada suhu 45°C. Proses ini dilanjutkan dengan pemisahan asam sulfat dengan sentrifus pada kecepatan 3000 rpm selama 5 menit. Untuk menghilangkan asam sulfat, proses ini dilakukan hingga didapatkan pH netral  yang  konstan. Hasil yang diperoleh kemudian di beku keringkan sebagai  serbuk nanokristallin selulosa  (Effendi et al , 2015, Zain et al , 2014, Filson et al , 2009)

## Evaluasi kualitas produk

## Evaluasi organoleptik
Serbuk selulosa diletakkan pada kaca arloji kemudian diamati dengan melihat parameter: warna  dasar, bentuk, serta baunya (Zulharmita et al , 2012).

## Identifikasi selulosa
1. Sampel sebanyak 50 mg ditambahkan 540 ml air suling dan dipanaskan selama 15 menit kemudian disaring. Filtrat ditambahkan 0,1 ml iodium 0,05M dengan hasil tidak terbentuk warna biru (Zulharmita et al , 2012,  The Department of Health, 2001).
2. Sampel diambil sebanyak 50 mg kemudian ditempatkan pada kaca arloji kemudian didispersikan dengan larutan seng klorida beriodium sebanyak 10 ml. Hasil akan menunjukkan warna biru violet (The Department of Health, 2001).
3. Pengukuran dilakukan dengan spektrofotometer FT-IR untuk mengetahui perubahan intensitas tiap-tiap gugus fungsi pada bilangan gelombang spesifik selulosa sesuai dengan perlakuan yang diberikan. Sampel yang akan dianalisis dicampurkan dengan kalium bromida (KBr)
kemudian diukur pada panjang gelombang 400- 4000 cm-1 (Zain et al , 2014).

## Kelarutan
Pengujian dilakukan mengikuti pengujian mikrokristalin selulosa seperti yang tertera pada British Pharmacopeia 2001 Vol.1. Sampel diambil sebanyak 5 gram dan dikocok dengan 80 ml air suling selama 10 menit. Hasilnya disaring dan diuapkan diatas tangas air pada suhu 100º-105ºC selama 1 jam. Bobot sisa tidak boleh lebih dari 0,25% (12,5 mg) (Zulharmita et al , 2012; The Department of Health, 2001).
Pengujian kelarutan dalam etanol, larutan asam encer, dan larutan natrium hidroksida masing-masing dengan menggunakan sampel sebanyak 50 mg kemudian ditambahkan larutan sebanyak 50 ml pada erlenmeyer. Hasil akan menunjukkan sampel tidak larut dalam pelarut etanol larutan sama encer dan larutan hidroksida.

## Evaluasi kristalinitas
Pengukuran dengan X-ray Diffractometer dengan menggunakan radiasi Cu- Kα  dimana deteksi dilakukan pada 2θ=5-40° pada kecepatan 2°/menit dan diset pada 40 kV dan 30mA. Sampel ditempatkan pada bagian holder kemudian dianalisis index kristal dengan persen total area dan rasio puncak kristal.

## Pengumpulan dan analisis data
Data  yang diperoleh kemudian dianalisis. Khusus untuk indeks kristalinitas, data diolah melalui persamaan Segal (24), berikut
Index Kristal (CrI%) = [(I 002 – I am ) / I 002 ] x 100,
Analisis dilakukan untuk estimasi kualitas nanokristalin yang dihasilkan dibandingkan dengan
produk  selulosa  lainnya pada tiap tahapan modifikasi (Effendi et al , 2015, Zain et al , 2014)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Modifikasi serat alami seperti selulosa limbah kubis dapat ditempuh dengan berbagai metode utamanya melalui hidrolisis asam yang sederhana. Pada metode ini  terdapat beberapa tahapan utama yang mencakup tahapan penghilangan lignin dan hemiselulosa, bleaching atau proses pemutihan yang dapat menghasilkan produk mikrokristalin selulosa, serta hidrolisis asam dengan menggunakan asam sulfat (H 2 SO 4 ) yang akan menghasilkan nanokristalin selulosa.
Lignin dan hemiselulosa merupakan struktur amorf terluar yang membungkus selulosa dapat melarut pada larutan alkali, natrium hidroksida. Penggunaan larutan natrium hidroksida pada tahap ini juga bertujuan untuk menekan  residual pektin maupun  karbohidrat yang terdapat pada serat  limbah kubis  (Montanari et al , 2005).
Penghilangan lignin dan hemiselulosa dilanjutkan dengan mencampurkan produk dengan larutan natrium hipoklorit (NaClO 2 )  untuk  memberikan efek bleaching, dampak dari  ion klorin yang efektif digunakan sebagai pemurnian permukaan. Rendamen produk hasil bleaching yang telah dikeringkan mencapai 10.06%  dihitung dari bobot serbuk raw kubis yang digunakan.
Produk dari proses bleaching dikategorikan sebagai mikrokristalin  selulosa karena memiliki karakteristik organoleptis; putih kekuningan (data pada tabel  1), tidak berbau, serta tidak berasa.  Sebagai standar Avicel  (PH 103) memiliki ciri organoleptis serbuk putih atau hampir putih.  Sebagai upaya optimasi, proses bleaching ditingkatkan menjadi tiga siklus.
Table 1. Hasil identifikasi produk hasil bleaching dan hidrolisis serat selulosa limbah kubis
Warna Bau Uji larutan iodium Uji pati Uji kelarutan Hasil bleaching Putih kekuningan Tidak berbau Positif (berwarna biru violet) Positif (tidak berubah warna ke biru) Air (bobot sisa 10,9 mg) Alkohol (tidak larut) Asam/ basa (tidak larut) Hasil hidrolisis Kuning kecoklatan Tidak berbau Positif (berwarna biru violet) Positif (tidak berubah warna ke biru) Air (bobot sisa 12.5 mg) Alkohol (tidak larut) Asam/ basa (tidak larut)
Konfirmasi kedua produk selanjutnya dilakukan menggunakan  instrumen Fourier Transform Infrared (FT-IR) Spectroscopy dengan tujuan untuk mengidentifikasi struktur selulosa dan evaluasi tidak ditemuinya perubahan struktur selulosa selama proses modifikasi.
Pengujian dilakukan pada sampel raw (bahan mentah) serbuk kubis, hasil bleaching (mikro kristalin selulosa) , hasil hidrolisis asam (nanokristalin selulosa) serta Avicel PH 103 sebagai sampel pembanding.
Gambar 1.  Perbandingan spektra FT-IR serat selulosa limbah kubis, produk bleaching , Avicel sebagai pembanding, dan produk hidrolisis (nanomristalin selulosa).
Spektra FT-IR seperti pada  gambar  1, menunjukkan gugus fungsi spesifik selulosa  tetap ditemui pada setiap produk tahapan modifikasi yang dilakukan. Gugus spesifik tersebut  mencakup  gugus O-H (3414 cm -1 ); gugus C-H (2920 cm -1 ); gugus C=O (1734cm - 1 );  -OH (1625 cm -1 ); C-O (1232 cm -1 );  gugus  –CH 2 (1430 cm -1 ). Perubahan intentsitas spektra yang ditampilkan pada gambar 1, merupakan konfirmasi bahwa modifikasi yang dilakukan pada serat selulosa terjadi secara fisika  tanpa melibatkan perubahan kimiawi, dengan asumsi perubahan sisi amorf menjadi krsital  (Montanari et al , 2005,  Lu et al , 2011, Ioelovich, 2012)
Kisi kristal yang terbentuk pada produk serta indeks kristalitasnya ditentukan dengan X-Ray Difrractometer. Pada gambar 2 terlihat perbedaan intensitas dari pola difraksi puncak puncak  yang terbentuk. Perubahan intensitas tersebut menunjukkan perubahan kristalinitas dari  selulosa  yang masih mempunyai permukaan amorf menjadi produk kristalin  (25). Indeks kristal dihitung berdasarkan persamaan Segal (24).
Gambar 2. Perbandingan intensitas difraksi serat selulosa limbah kubis, produk bleaching, dan produk hidrolisis. Data puncak masing-masing difraktogram digunakan pada analisis indeks kristalitas sampel.
Pada table 2, serat selulosa alami kubis sebagai bahan mentah menunjukkan indeks kristal yang rendah hanya  7,41%. Hal ini sekaligus sebagai indikasi bagian amorf pada serat. Peningkatan indeks kristal mulai teridentifikasi pada produk bleaching mencapai 69,68%  sebagai dampak  proses pengilangan lignin dan hemiselulosa. Keberadaan selulosa diindentifikasi pada hasil difraktogram umumnya ditandai dengan keberadaan selulosa tipe I dengan melihat intensitas puncak difraksi pada  2θ  sekitar  22°-23°,  sedangkan bagian amorf dari selulosa tipe I pada intensitas puncak  difraksi terendah sekitar 18°. Selulosa tipe I merupakan selulosa yang banyak dihasilkan pada tumbuhan yang terdiri atas rangkaian kristal dan bagian amorf (Effendi et al ,  2015,  Zain et al , 2014, Kaplan, 1998,  Lu and Hseih, 2011)
Tabel 2. Hasil perhitungan indeks kristal berdasarkan data difraksi XRD.
Sampel (I002) (°) (Iam) (°) Indeks Kristal (%) 2θ Int. 2θ Int. I002-Iam/ I002*100 Serat selulosa 22,2° 27 18,6° 25 7,41 Hasil bleaching 22,9° 221 19,8° 67 69,68 Hasil Hidrolisis Asam 23,2° 141 19,2° 31 78,01
Indeks kristal hasil hidrolisis asam menunjukkan kristalinitas tertinggi sebesar 78,01% berdasarkan perhitungan metode Segal,  dengan I 002 merupakan intensitas  maksimum  peak  pada  daerah  2θ=22°-23° (bagian kristal) dan I am merupakan intensitas minimum
0 20 40 60 80 100 400 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 Hasil Bleaching Raw Serat Kubis Avicel
Hasil Hidrolisis Asam (Nanokristalin selulosa)
peak  pada  daerah  2θ=18°-19° (bagian amorf). Penurunan material non-selulosa pada hasil hidrolisis asam menunjukan puncak  difraksi 20°-22° dari selulosa menjadi sempit dan tajam (Montanari et al , 2005, Lu et al , 2011, Ioelovich, 2012) dan mengalami peningkatan kristalinitas, seperti pada gambar 2.
Hasil analisis difraktogram XRD juga digunakan usntuk estimasi ukuran kristal dengan menggunakan persamaan Scherrer dan aplikasi Match ® ( Crystal Impact ). Estimasi ukuran partikel berdasarkan metode ini merekomendasikan ukuran kristal selulosa bahan mentah mencapai 1379,07 nm;  produk bleaching 719,15 nm; dan  hasil hidrolisis asam (nanokristalin selulosa) mengecil menjadi 58,91 nm.
Mempertimbangkan  evaluasi pendahuluan kualitas produk yang dilakukan, pengolahan limbah kubis menjadi nanokristalin selulosa bernilai tinggi sangat potensial dilanjutkan, terutama signifikannya pencapaian indeks kristal yang dihasilkan.

## KESIMPULAN
Nanokristalin selulosa dapat diproduksi dari limbah kubis dengan metode hidrolisis asam dengan indeks kristal 78.01% dan estimasi ukuran kristal rata-rata sebesar 58.91 nm.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Terimakasih kepada Laboratorium Kimia  Farmasi, Farmakognosi-Fitokimia, dan Biofarmaka UNHAS sebagai sarana penunjang penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Baloch, AB., Xia, X., Sheikh, SA.  (2015).  Proximate and mineral compositions of dried cauliflower ( brassica oleracea l .) grown in sind, Pakistan. Journal of Food and Nutrition Research . 213- 219.
Bharimalla, AK., Desmukh, SP., Patil,  PG., Vigneshwaran,  N.  (2015).  Energy efficient manufacturing of nanocellulose by chemo- and bio-mechanical processes: a review. World Journal of Nano Science and Engineering . 5, 204-212.
Effendi, DB., Rosyid, NH., Nandiyanto, ABD., Mudzakir. (2015). A. Review: sintesis nanoselulosa. Jurnal Integrasi Proses .  5,  61- 74.
Filson, PB., Benjamin, E.,  Dawson, A., Diane, SB. (2009).  Enzymatic-mediated production of
cellulose nanocrystals from recyclid puls. Green Chemistry .11.1808:1814.
Ioelovich, M. (2012). Optimal conditions for isolation of nanocrystalline cellulose particle. Nanoscience and Nanotechnology . 2(2), 9-3.
Kaplan, DL.  (1998). Biopolimers From Renewable Resources . Springer. USA. Hal.52-53.
Lu, P., Hseih, YL. (2011).  Preparation and Characterization of Cellulose Nanocrystals From Rice Straw. Carbohydrate Polimers . 87, 564-573.
Montanari, S., Mohamad, R., Laurent H., Miche, RV.
(2005). Topochemistry of carboxylated cellulose cellulose nanocrystals resulting from tempo-mediated oxidation. Macromooleculs. 38. 1665-1671.
Na Ma., Liu D., Liu Y., Su G. (2015). Extraction and characterization of nanocellulose from xanthoceras sorbifolia husk. International Journal of Nanoscale and Nanoengineering .2(6).43-50.
Peng, BL., Dhar, N., Liu,  HL.,  Tam KL.  (2011). Chemistry and Application  of Nanocrystalline Cellulose and Its Derivates: A Nanotechnology Perspective. The Canadian Journal of Chemical Engineering . 9999.11.
Rosli NA., Ahmad, I., Abdullah,  I.  (2013).  Isolation and characterization of cellulose nanocrystals from Agave angustifolia fibre. Bioresources ,
8, 1893-1908.
Rowe, RC., Sheskey, PJ., Quinn,  ME.  (2009). H andbook of pharmaceutical excipient sixth edition . Pharmaceutical Press. 129-134.
Sumpena, U. Budidaya kubis. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementrian Pertanian.
The Department of Health. (2001). British Pharmacopoeia . London. The Stationary Office. 8-52
Yue, Y.  (2011).  A  Comparative Study of Cellulose I and II fibers and Nanocrystals. Thesis .
Beiolngjiang Institute of Science and Technology
Zain, NFM., Yusop,  SM., Ahmad,  I.  (2014). Preparation and characterization of  cellulose and nanocellulose from pomelo ( Citrus
grandis ) albedo. Journal Nutrition and Food , 5, 1-4
Zulharmita, Dewi, SN., Mahyuddin. (2012). Pembuatan Mikrokristalin selulosa dari ampas tebu ( Saccharum officinarum L.), Jurnal Sains dan Teknologi Farmasi , 17, 158-163.